ПРОЦЕССЫ ПИТТИНГОВОЙ КОРРОЗИИ СТАЛИ 12Х18Н10Т В УСЛОВИЯХ ИМИТИРУЮЩИХ САМОРАСТВОРЕНИЕ
Большинство электрохимических исследований питтинговой коррозии выполнено в потенциостатических или потенциодинамических условиях, в то время как условия естественной питтинговой коррозии ближе гальваностатическому режиму растворения сталей. В качестве объекта была выбрана нержавеющая сталь 12Х18Н10Т в широких масштабах применяемая в химической промышленности. Исследования проводили при гальваностатическом и потенциостатическом режиме поляризации в электрохимической ячейке в хлоридсодержащих средах: хлоридные растворы, моль/л: хNaCl (х = 0,01; 0,1; 0,5; 1). В результате гальваностатических испытаний, проводимыхнаиболее приближено к условиям саморастворениипри малых плотностях тока (0,2 - 1,0 А/см2), установлено, что в растворах 0,01 - 0,5 М NaClповерхность находится в пассивном состоянии, т.к. максимумы потенциалов на хронопотенциограммах не превышали значения стабильных потенциалов питтингообразования, характерных для стадии образования стабильного питтинга. Все осцилляции потенциала относили к явлениям зародышеобразования. Для исследования изменения характера осцилляций потенциала был проведен длительный эксперимент продолжительностью 24 и 72 часа. Показано, что эксперименты продолжительность более 24 часов в гальваностатических исследованиях при плотностях тока, имитирующих процесс саморастворения, не приводят к значительному изменению количества пиков во времени. Для подтверждения возможности саморастворения исследуемых образцов из пассивного состояния проводили исследования в потенциостатическом режиме при максимальных значениях потенциалов, полученных в гальваностатическом эксперименте. Установлено, что на хронамперограммах при концентрации раствора 0,01 - 0,5 М отсутствовал резкий рост плотности тока, при концентрации 1,0 М наблюдался линейный рост тока во времени, при котором на возрастающем участке кривой формируются питтинги и появляется критический ток питтингообразования. Установлена нецелесообразность проведения длительного эксперимента, что так же подтверждено металлографическими исследованиями. Рекомендован режим имитирующий условия саморастворения при изучении процессов питтингообразования - раствор 0,01 -0,5 М NaCl, плотность тока 0,2 - 0,5 А/см2, продолжительность один час.